in den Kalisalzlagerstätten. 



53 



Cärnallit auszufüllen. Als Temperaturen wählte ich 25 und 50°. 

 Die mittels Zentrifugieren möglichst rein dargestellten Kristalle 

 (die sich meist als Skelette ausgeschieden hatten) und die 

 zugehörigen Lösungen wurden analysiert. Hierbei ist eine 

 Korrektur für anhaftende Mutterlauge anzubringen, die ich 

 früher bei einer Untersuchung über die isomorphe Vertretung 

 von Chlor durch Brom in den Kalisalzen rechnerisch durch- 

 führte 1 . In dem vorliegenden Falle des Eisenchlorürs gab 

 die Formel jedoch negative, d. h. unmögliche Werte für die 

 anhängende Mutterlaugenmenge, wohl zum Zeichen, daß die 

 ungleiche, gewissermaßen selektive Adsorption der Be- 

 standteile der Mutterlauge hier eine nicht zu vernachlässigende 

 Eoile spielt 1 . Die Analysendaten sind hierneben mitgeteilt. 



Tempera- 

 tur 



Gew.-"/ in der 

 Lösung' 



Gew.-"/ in den 

 feuchten Kristallen 



Mg 



Fe 



Mg 



Fe 



25° J 



7,67 

 7,32 



2,00 

 4,90 



8,40 

 8.26 



0,44 

 1,04 



50° | 



7,80 

 7,51 



7,38 



2,16 

 4,43 

 5,37 



8,45 

 8,30 

 8.22 



0,45 

 0,85 

 1,19 



Das Verhältnis von Eisen zu Magnesium in den feuchten 

 Kristallen ist viel kleiner als dasjenige in der Lösung. Der 

 gefundene Eisengehalt in der Kristallmasse ist jedoch nicht 

 ganz auf adsorbierte Mutterlauge zurückzuführen 2 . In einigen 

 wenigen Fällen gelang es nämlich die Kristalle in gut ent- 

 wickelten carnallitähnlichen Individuen von ca. 4 mm Durch- 

 messer zu erhalten, die durch Abreiben von anhaftender 

 Mutterlauge getrennt werden konnten. So hatten sich aus 



1 Boeke, Zeitschr. f. Krist. 1908. 45. 350. 



- Wendet man für eine erste Annäherung- die Gesellschaftsrechnuug 

 zur Ermittlung der anhaftenden Mutterlauge an, so würde letztere unter 

 der Voraussetzung, daß die reinen Kristalle eisenfrei sind, 19— 22 °/ be- 

 tragen. Nach früherer Erfahrung beläuft sich jedoch die Mutterlaugen- 

 menge bei der Zentrifugiermethode für Cärnallit auf nur ca. 8 % und die 

 Kristalle selbst müssen danach eisenhaltig sein. 



